aveva fortemente intaccati i tre minerali onde componesi la pozzolana basaltica 

 di Roma; e che sono il labradoro, il pirosseno, ed il peridoto, con piccola 

 porzione di ferro ossidnlato magnetico, rimasto inalterato. 



« Il labradoro è quello che fu attaccato più energicamente dall' idrato 

 di calce, con ispostamenfco di silicato alcalino, di allumina e di calce. 



« Vediamo ora quali sali si sono formati. 



« Nel labradoro furono asportate 3 parti di allumina, 2 di alcali, e 2 

 di calce: le quali basi si combinarono con 3,50 di silice, formando un silicato 

 molto basico, in cui la silice entra pel 33 sul 100. 



« Nel pirosseno fu asportata una parte di calce, ed una di magnesia : e 

 queste si combinarono con 1 di silice, formando un silicato basico che con- 

 tiene piue il 33 per 100 di silice. 



« Finalmen e nel peri doto fu asportata una parte di magnesia, che si 

 combinò con 0,50 di silice; e così si ha pure un sale basico che contiene 

 il 33 per 100 di silice. 



« Sono questi silicati basici che entrano in reazione colla calce aggiunta, 

 in conformità della teoria dimostrata da Frèmy negli anni 1865-68 pei 

 cementi idraulici ; e nel nostro caso formano dei composti aventi le formole 

 atomiche. SiO 2 , 3CaO — e — APO 3 , 3CaO — dalle quali risulta che 5 parti di 

 silice e 3 di allumina fissarono in combinazione 15 parti di calce e magnesia, 

 delle quali 3 di calce e di magnesia sono costitutive della pozzolana, e le altre 

 10 par i forcn) fornite dalla calce aggiunta per preparare la malta pozzola- 

 nica ; ed apparise che la parte attiva della pozzolana si riduce a 5 di silice 

 gelatinosa; 3 di allumina; 2 di alcali, i quali non fanno altro che agevolare 

 la combinazione dei due primi corpi colla calce aggiunta; e per tal modo 

 5 -\- 3 = 8 per corpi che fungono le veci di acido rispetto alla calce aggiunta, 

 ed alla porzione di calce e magnesia costitutive della pozzolana ; e così in 

 totale abbiamo 5 — j— 3 di acidi su 20 di calce e magnesia, che funzionano da 



basi: e giungiamo alla proporzione di ^.—^r^ ossia alla dose di 40 di 



argilla su 100 di calce caustica e magnesia, che corrisponde precisamente, 

 secondo la classificazione del Vicat, al tipo che cade tra le calci idrauliche, 

 e le eminentemente idrauliche; la qual cosa venne pienamente confermata 

 dagli esperimenti da noi fatti in piccolo nel laboratorio, e sui grandi can- 

 tieri del molo di s. Vincenzo a Napoli. 



« Noteremo che delle 20 parti di calce caustica e magnesia, che entrano 

 in reazione colla pozzolana contenuta nella malta, 10 di calce aggiunta ven- 

 gono impiegate a saturare (') la pozzolana, 5 tra calce e magnesia (costitutive) 



(') Si intende per calce di saturazione quella che un determinato peso di pozzolana 

 è capace di asportare dall'acqua di calce, e che risulta di un sesto del peso, per la poz- 

 zolana di Roma. 



